مقارنة بين أنواع البطاريات التجارية
الخصائص المشتركة

| كيمياء الخلية> كيمياء الخلية.كيمياء الخلية | تعرف أيضا بإسم> تعرف أيضا بإسم.تعرف أيضا بإسم | القطب الكهربائي> مصعد.مصعد | القطب الكهربائي> مهبط.مهبط | قابلية إعادة الشحن> قابلية إعادة الشحن.قابلية إعادة الشحن | تاريخ طرحها> تاريخ طرحها.عام | الجهد> جهد القطع.فولت | الجهد> الرسمي.فولت | الجهد> 100% حالة الشحن.فولت | كثافة الطاقة> بالنسبة للكتلة.MJ/kg   (Wh/kg) | كثافة الطاقة> بالنسبة للحجم.MJ/L   (Wh/L) | القوة النوعية> القوة النوعية.W/kg | الثمن> الثمن.Wh/$   ($/kWh) | كفاءة التفريغ> كفاءة التفريغ.% | معدل التفريغ الذاتي> معدل التفريغ الذاتي.%/شهريا | مدة الصلاحية> مدة الصلاحية.عام |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بطارية الرصاص | SLA VRLA | رصاص | أكسيد الرصاص الرباعي | نعم | 1881 | 1.75 | 2.1 | 2.23–2.32 | 0.11–0.14 (30–40) | 0.22–0.27 (60–75) | 180 | 6.76–17.38 (58–148) | 50–92 | 3–20 |  |
| بطارية زنك-كربون | زنك- كربون | زنك | أكسيد المنغنيز الرباعي | لا | 1898 | 0.75–0.9 | 1.5 |  | 0.13 (36) | 0.33 (92) | 10–27 | 3.09 (324) | 50–60 | 0.32 | 3–5 |
| بطارية الزنك الهوائية | PR | زنك | الأكسجين | لا | 1932 | 0.9 | 1.45–1.65 |  | 1.59 (442) | 6.02 (1,673) | 100 | 2.7 (370) | 60–70 | 0.17 | 3 |
| خلية الزئبق | أكسيد الزئبق | زنك | أكسيد الزئبق الثنائي | لا | 1942– 1996 | 0.9 | 1.35 |  | 0.36–0.44 (99–123) | 1.1–1.8 (300–500) |  |  |  |  | 2 |
| البطارية القلوية | Zn/MnO2 LR | زنك | أكسيد المنغنيز الرباعي | لا | 1949 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.31–0.68 (85–190) | 0.90–1.56 (250–434) | 50 | 0.48 (2071) | 45–85 | 0.17 | 5–10 |
| البطارية القلوية القابلة لإعادة الشحن | RAM | زنك | أكسيد المنغنيز الرباعي | نعم | 1992 | 0.9 | 1.57 | 1.6 |  |  |  |  |  | 1 ! <1 |  |
| بطارية أكسيد الفضة | SR | زنك | أكسيد الفضة | لا | 1960 | 1.2 | 1.55 | 1.6 | 0.47 (130) | 1.8 (500) |  |  |  |  |  |
| بطارية النيكل والزنك | NiZn | زنك | هيدروكسيد أكسيد النيكل | نعم | 2009 | 0.9 | 1.65 | 1.85 |  |  |  |  |  | 13 |  |
| بطارية النيكل والحديد | NiFe | الحديد | هيدروكسيد أكسيد النيكل | نعم | 1901 | 0.75 | 1.2 | 1.65 | 0.07–0.09 (19–25) | 0.45 (125) | 100 | 4.11–5.48 (182–243) |  | 20–30 | 30– 50 |
| بطارية نيكل-كادميوم | NiCd NiCad | كادميوم | هيدروكسيد أكسيد النيكل | نعم | 1960 !c. 1960 | 0.9–1.05 | 1.2 | 1.3 | 0.11 (30) | 0.36 (100) | 150–200 |  |  | 10 |  |
| بطارية نيكل-هيدروجين | NiH2 Ni-H2 | هيدروجين | هيدروكسيد أكسيد النيكل | نعم | 1975 | 1.0 | 1.55 |  | 0.16–0.23 (45–65) | 0.22 (60) | 150–200 |  |  |  | 5 |
| بطارية نيكل-هيدريد فلز | NiMH Ni-MH | هيدريد | هيدروكسيد أكسيد النيكل | نعم | 1990 | 0.9–1.05 | 1.2 | 1.3 | 0.36 (100) | 1.44 (401) | 250–1000 | 3.29 (304) |  | 30 |  |
| هيدريد معدني منخفض التفريغ الذاتي | LSD NiMH | هيدريد | هيدروكسيد أكسيد النيكل | نعم | 2005 | 0.9–1.05 | 1.2 | 1.3 | 0.34 (95) | 1.27 (353) | 250–1000 |  |  | 0.42 |  |
| أكسيد المنغنيز الرباعي | Lithium Li-MnO2 CR Li-Mn | الليثيوم | أكسيد المنغنيز الرباعي | لا | 1976 | 2 | 3 |  | 0.54–1.19 (150–330) | 1.1–2.6 (300–710) | 250–400 |  |  | 1 | 5-10 |
| أحادي فلوريد الكربون | Li-(CF)x BR | الليثيوم | كربونات البروبيلين | لا | 1976 | 2 | 3 |  | 0.94–2.81 (260–780) | 1.58–5.32 (440–1,478) | 50–80 |  |  | 0.2–0.3 | 15 |
| بطارية ثنائي كبريتيد الحديد | Li-FeS2 FR | الليثيوم | بيريت | لا | 1989 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.07 (297) | 2.1 (580) |  |  |  | 0.05 | 10–20 |
| بطارية أيونات الليثيوم | LiCoO2 ICR LCO Li‑cobalt | غرافيت | أكسيد الكوبالت الليثيوم | نعم | 1991 | 2.5 | 3.7 | 4.2 | 0.70 (195) | 2.0 (560) |  | 2.74 (365) |  |  |  |
| بطارية فوسفات حديد-ليثيوم | LiFePO4 IFR LFP Li‑phosphate | غرافيت | فوسفات حديد-ليثيوم | نعم | 1996 | 2 | 3.2 | 3.65 | 0.32–0.47 (90–130) | 1.20 (333) | 200  |  |  | 4.5 |  |
| بطارية ليثيوم أيون أكسيد المنغنيز | LiMn2O4 IMR LMO Li‑manganese | غرافيت | ليثيوم أيون أكسيد المنغنيز | نعم | 1999 | 2.5 | 3.9 | 4.2 | 0.54 (150) | 1.5 (420) |  | 2.74 (365) |  |  |  |
| بطارية أكسيد الألومنيوم والنيكل كوبالت | LiNiCoAlO2 NCA Li‑aluminum | غرافيت | أكسيد الألومنيوم والنيكل الكوبالت | نعم | 1999 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 0.79 (220) | 2.2 (600) |  |  |  |  |  |
| بطارية النيكل ليثيوم وأكسيد المنغنيز والكوبالت | LiNiMnCoO2 INR NMC NCM | غرافيت | النيكل الليثيوم أكسيد المنغنيز والكوبالت | نعم | 2008 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 0.74 (205) | 2.1 (580) |  |  |  |  |  |